H = 2, 27,, 3 



I. Spez. Gew. 4—7. 



A. v. d. L. mit HCl Cu-Flamme. 



Im Beschlag kein Pb. Im Rückstand kein Ag. 



Chalkosin 



Kupferglanz 



Fahlerz 



Tennantit, 4Cu 2 S-As 2 S 3 



lichtes Fahlerz 



Tetraedrit, 4 Cu 2 S • Sb 2 S 3 



dunkles Fahlerz 



Antimon- Arsenfahlerz 



Enargit 



3Cu 2 S-As 2 S 5 



Bornit 



Buntkupfererz 



3Cu 2 S-Fe 2 S 3 



Binnit 



3Cu 2 S-2As 2 S 3 



Rhomb. XX dicktafelig, kürzsäulig, derb, eingesprengt in Platten 

 und Pseudomorphosen. 



Farbe. Dunkelbleigrau. Strich glänzend. 



Mikrochem. v. d. L. leicht Kupferkorn. Von HN0 3 zersetzt unter 

 Abscheidung von Schwefel. Cu als CuHg(CNS) 4 + H 2 0. Ge- 

 wöhnlich Fe-haltig. 



Ähnl. Tetraedrit, Bournonit, Argentit, Magnetit, Chromit. 



Verwandt mit: Stromeyerit (CuAg) 2 S. 



Regul. X X tetraedrisch, oft gut ausgebildet, derb, körnig, dicht. 



4£ keine. 

 Farbe. Stahlgrau bis eisenschwarz. Strich schwarz; wenn Zn reich, 



rötlichbraun. Sb und As meist zusammen anwesend; Bi kann 



in sehr einzelnen Fällen in As-reichen Fahlerzen vorkommen. 



Cu wird ersetzt von Fe, Zn, auch Ag, Hg, seltener Pb. 

 Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzend, As, Sb und Zn im Beschlag. 



Cu, Zn und Fe im Rückstand. 



Meist helle Farbe, Cu ±45%, Zn 0—9%, As ±20%, Fe 2—8%, 

 kein Ag und kein Hg. 



Stahlgrau-eisengrau, Cu ± 35%, Zn 1—4%, Sb dz 25%, Fe 1—4%. 



Isomorphe Mischung von Tennantit und Tetraedrit, sehr allgemeines 



Fahlerz mit keinem oder nur sehr wenig Ag. 

 Hg kommt nur vor in den Sb-reichen, dunklen Fahlerzen, 5 — 17%; 



durch Schmelzen mit der dreifachen Menge Soda im Kölbchen 



metallisches Hg. 

 Ag in lichten Fahlerzen nur in Spuren, in dunklen Fahlerzen meistens 



1 — 3°/o. selten bis 6% und mehr. Nach dem Ablösten und 



Abtreiben Ag als Ag 2 Cr 2 7 . 



Rhomb. x X klein, prismatisch, vertikal gestreift, meist massiv, 



körnig. # IIO sehr vollk.; spröde. 

 Farbe. Stahlgrau -eisenschwarz. Strich schwarz. 

 Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd. Bei höheren Temperaturen 



schmelzend. S- und As 2 S 3 -Beschlag. Nach Abrösten Cu-Korn. 



Cu-45%; As=i7%; S = 35%; Sb = o— 2%; Zn selten 



0,5-7%. 



Regul. XX selten, meist derb, eingesprengt. 



Farbe. Kupferrot-tombakbraun, bunt angelaufen. Strich graulich- 

 schwarz. 



Mikrochem. v. d. L. S0 2 und Cu-Flamme. Von konzentrierter 

 HCl und HN0 3 zersetzt unter Abscheidung von S. Cu als 

 CuHg(CNS) 4 +H 2 0. 



Ähnl. Pyrrhotin. 



Verwandt mit: Cuban CuS-Fe 2 S 3 . # 100, messinggelb. Strich 

 schwarz. 



Regul. Tetraedr.-hemiedr. Meist derb, eingesprengt; spröde. 



Farbe. Stahlgrau. Strich kirschrot. 



Mikrochem. Im Kölbchen rotes As 2 S 3 . v. d. L. leicht schmelzend, 

 nach längerem Blasen Cu-Korn. Von Säuren zersetzt. As 

 im Beschlag als NH 4 MgAs0 4 + 6H 2 0. Im Rückstand Cu als 

 CuHg(CNS) 4 +H 2 0. Immer etwas Pb bis 2,8%, Ag bis 

 1,3 %• In Dolomit; Begleiter Sphalerit, Realgar, Pyrit. 



Bournonit 



Im Beschlag Pb und Sb. 



Rhomb. x X dicktafelig, öfters zahnräderartig (Rädelerz), derb, 

 körnig, dicht. # keine. 



Farbe. Stahlgrau -eisenschwarz, Metallglanz-Diamantglanz. Strich 

 dunkelgrau. 



Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, roter Sublimat, v. d. L. 

 leicht schmelzbar. S0 2 , Pb- und Sb- Beschlag; mit Na 2 C0 3 , 

 Cu-Korn. Nach dem Abrösten Korn lösen in HN0 3 ; Cu + Pb 

 als K 2 CuPb(N0 2 ) 6 . Ag und As selten. Fe bis 1%. 



Ähnl. Tetraedrit. 



Verwandt mit: Stylotypit, silberhaltig ±8%. Nadelerz (Patrinit) 

 2PbS-Cu 2 S-Bi 2 S 3 ; Bi = 34%. 



113 



